( 6o4 ) 



» De nouvelles recherches m'ont permis de fixer la composition du bain 

 électrolytique qui, pour des valeurs données de la température et de la. 

 densité du courant aux électrodes, correspond au meilleur rendement du 

 système expérimenté; j'ai pu également déterminer les propriétés phy- 

 siques du mélange des sels en fusion, et établir l'expression qui lie les 

 constantes du courant à celles de lélectrolyte, à diverses périodes. 



» Composition du bain, ses propriétés, sa régénération. — . Le bain est 

 formé d'un mélange de chlorure de sodium et de fluorure double d'alu- 

 minium et de sodium, répondant à la formule chimique, exprimée en 

 équivalents : 6NaCl ~f- Az^FP, 3NaFl. Point de fusion : G^S". Point 

 d'émission de vapeurs : io35". Densité à 820° : 1,76. Coefficient de dila- 

 tation à l'état fondu : 5 x io~*. Conductibilité électrique à 870" : 3, i . La 

 conductibilité électrique, en fonction de la température, se calcule par la 

 relation 



C, = 3,1 [i 4- o,oo22(/ — 870°)]. 



» Pour un courant d'une intensité de 1 200 ampères, la masse du bain 

 est représentée par un poids de 20''^. Dans ce cas, la densité du courant 

 (intensité par centimètre carré de surface agissante) au pôle positif est de 

 I ampère, la différence de potentiel est de 5^°"% 5 aux électrodes. 



» La composition du bain est maintenue constante, au fur et à mesure 

 de la décomposition du fluorure d'aluminium, au moyen du mélange sui- 

 vant : 



Alumine hydratée, en partie, clessécliée 6[AL-0^,2HO] =4''Ji4 



Fluorure double d'aluminium et de sodium. . . AL^FP,3NaFI ^= aio,4 



Oxyfluorure d'aluminium AL-FP,3A1'0' = 288,4 



» Ce mode d'alimentation permet de régénérer les deux tiers du fluor 

 qui se dégage au pôle positif. 



» Le niveau du bain reste à la même hauteur, par l'introduction d'un 

 mélange de chlorure de sodium et de fluorure double d'aluminium et de 

 sodium, aux proportions données plus haut. 



» Relation entre les constantes du courant et celles de l'électrolytc. — Ce 

 problème se divise en deux parties. Soient z la différence de potentiel 

 aux électrodes; e la force électromotrice de décomposition ; p la résistance 

 de l'électrolytc, celle des électrodes étant négligeable; I l'intensité du 

 courant; ^ la densité du courant maximum aux électrodes, pour chacune 

 des périodes étudiées. 



